https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika

## ANALISIS SIFAT FISIS DAN MEKANIS KOMPOSIT HIBRID SERAT JUTE/KARBON YANG DIFABRIKASI DENGAN METODE VACUUM INFUSION SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN HELM
THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES ANALYSIS OF COMPOSITE HYBRID JUTE/CARBON FIBER FABRICATED THROUGH BY VACUUM INFUSION METHOD AS AN ALTERNATIVE HELMET MATERIAL
Venditias Yudha 1)* , Ferriawan Yudhanto 2) , dan Joko Waluyo 3)
1 Program Studi Teknologi Mesin, Program Pendidikan Vokasi, Institut Sains dan Teknologi Akprind , Yogyakarta, Indonesia
2 Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif, Program Vokasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia
3 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Sains dan Teknologi Akprind , Yogyakarta, Indonesia email: venditias.y@akprind.ac.id 1)* , ferriawan@umy.ac.id 2) , joko_w@akprind.ac.id 3)
Received:
15 Mei 2023 Accepted: 3 Juni 2023
Published:
30 Juni 2023

## Abstrak
Penerapan  serat  alam  pada  laminasi  komposit  hybrid  dengan  serat  sintetis berpotensi  menekan  biaya  produksi  produk  komposit.  Serat  jute  telah mendapatkan minat karena sifatnya seperti biodegradabilitas, biaya rendah, dan kandungan selulosa yang tinggi. Penelitian ini menganalisa pengaruh perlakuan kimia  pada  serat  rami  anyam  untuk  menentukan  pengaruhnya  terhadap  sifat mekaniknya. Perlakuan kimia dengan alkalisasi dan pemutihan dilakukan pada serat jute anyam sebelum pembuatan laminasi komposit hybrid. Sejumlah empat lapis yaitu menggunakan dua anyaman serat jute dan dua anyaman serat karbon dibuat  dengan  metode  vacuum  infusion.  Sifat  fisis  pada  purifikasi  serat  jute dianlisa dengan transformasi Fourier transform infrared dan difraksi sinar-x. Uji tarik dan lentur dilakukan masing-masing sesuai dengan standar ASTM D638 dan D790. Komposit hybrid R-JKJK dan P-JKJK telah memenuhi kriteria untuk dapat digunakan sebagai bahan alternatif pembuatan outer helm. Kata Kunci: Jute, kenaf, komposit hybrid, bahan helm

## Abstract
The  application  of  natural  fibers  in  the  hybrid  laminated  composite  with synthetic fibers potentially reduces the production cost of composite products. Jute  fibers  have  gained  interest  because  of  their  properties,  such  as biodegradability, low cost, and high cellulose content. This study investigated the effect of chemical treatment on the woven jute fiber to determine its impact on  the  mechanical  properties  of  jute/carbon  hybrid  composites.  Chemical treatment with alkalization  and  then  bleaching  is  considered  for  jute  woven fibers before manufacturing  hybrid composites. Four layers using two woven jute fibers and two woven carbon fibers were fabricated by the vacuum infusion method. Physical properties were determined by Fourier transform infrared and
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
x-ray diffraction to  treat  jute  fiber.  Tensile  and  flexural  tests  are  carried  out according to ASTM standards D638 and D790, respectively. Composite hybrids R-JKJK and P-JKJK have fulfilled the criteria to be used as an alternative helmet material.
Keywords: Jute, kenaf, hybrid composite, helmet material DOI:10.20527/sjmekinematika.v8i1.248
How to cite : Yudha, V., Yudhanto, F., & Waluyo, J., “Analisis Sifat Fisis dan Mekanis Komposit Hibrid Serat  Jute/Karbon  yang  Difabrikasi  Dengan  Metode Vacuum  Infusion Sebagai  Alternatif  Bahan  Helm”. Scientific Journal of Mechanical Engineering Kinematika , 8(1), 25- 35, 2023.

## PENDAHULUAN
Bahan komposit terus mengalami kemajuan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu bahan penyusun komposit  yaitu  penguat ( reinforcement ), terus dikembangkan untuk mendapatkan bahan yang tepat dan sesuai dengan penggunaannya. Material komposit telah diaplikasikan  secara  luas  diberbagai  bidang  seperti  pada  otomotif  [1],  aerospace  [2], Transportasi [3], medis [4], dan alat olahraga [5]. Produk-produk teknologi  yang bersifat biodegradable menjadi  isu  penting  yang  sedang  dikembangkan  sebagai  hasil  dari meningkatnya kesadaran akan prinsip berkelanjutan dan ekologi industri. Penelitian sudah banyak dilakukan untuk menggali potensi-potensi bahan biodegradable yang berasal dari alam guna diaplikasikan dalam material komposit, terutama serat alam [6]. Serat alam yang sudah diteliti dan terus dikembangkan pada komposit adalah serat rami [7], kenaf [8], bambu [9] dan jute [10]. Penggunaan serat alam dalam aplikasi material komposit akan membuat lebih ekonomis dalam penghematan biaya bahan baku, karena ketersediaan serat alam di Indonesia yang melimpah serta dapat diperbarui.
Komposit yang diperkuat serat alam memiliki kekurangan yaitu lemahnya ikatan antar muka  antara  matriks  dengan  penguat  serat  alam  karena  sifat  hidrofilik  serat  alam. Delaminasi  akibar  penyerapan  air  tersebut  dapat  menyebabkan  penurunan  sifat  mekanik komposit [11]. Lemahnya ikatan antar muka antara serat alam dan matriks polimer tersebut sangat berpengaruh pada kekuatan mekanis komposit [12]. Perlakuan kimia pada serat alam dengan  alkalisasi  dapat  mereduksi  komponen non-cellulosic pada  serat  alam  untuk meningkatkan  sifat wettability .  Sifat  mekanik  komposit  serat  alam  jauh  lebih  rendah dibandingkan dengan serat sintetis. Penggunaan serat alam saja dalam matriks polimer untuk membentuk  komposit  tidaklah  tepat  karena  kekuatannya  rendah  sehingga  perlunya kombinasi dengan serat sintetis. Serat karbon merupakan salah satu serat sintetis penyusun komposit yang memiliki kekuatan mekanis tinggi.
Ada berbagai macam serat alam yang dapat diaplikasikan sebagai penguat atau pengisi pada bahan komposit. Diantara serat alam, serat jute merupakan salah satu bahan alam yang paling  menjanjikan  karena  ketersediaan  komersialnya  yang  luas  dalam  bentuk  yang dibutuhkan dengan biaya rendah. Serat jute memiliki densitas 1,35 g/cm 3 dan kekuatan tarik sebesar 470 MPa [13]. Komposit berbasis serat jute telah terbukti menjadi material potensial untuk berbagai aplikasi bantalan beban rendah struktural dan non-struktural [11].
Berdasarkan  keunggulan  tersebut,  penggabungan  antara  serat  jute  dan  serat  karbon berpotensi menjadi penguat dan bahan alternatif pada komposit hybrid untuk aplikasi helm pengendara.  Helm  merupakan  alat  pelindung  kepala  seorang  pengendara  bermotor  yang wajib  digunakan.  Saat  ini,  bahan  helm  yang  digunakan  di  Indonesia  yaitu  jenis  polimer termoplastik Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) yang merupakan polimer sinetis. Belum ada aplikasi produk helm pengendara yang berbahan komposit hybrid serat alam dan serat karbon. Helm yang baik dan layak edar harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1811:2007). Dengan demikian, penggabungan serat sintetis dan serat alam perlu dikaji lebih lanjut  dalam  variasi  susunan  seratnya  untuk  dapat  meningkatkan  sifat  mekanis.  Pada
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
penelitian ini akan mengkaji kekuatan mekanis komposit hybrid serat jute/karbon bermatriks polyester  dengan  variasi  susunan  serat  sebagai  kandidat  material  alternatif  untuk  helm berkendara.

## METODE PENELITIAN Bahan dan Alat
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  serat  jute  anyam,  serat  karbon, aquades,  resin  unsaturated  polyester  dan hardener,  mirror  graze,  peel  ply,  T-tube,  flow media, plastic bagging , NaOH 98% Pro Analisis, H 2 O 2 , sealant tape . Alat yang digunakan yaitu timbangan digital, pH meter, cetakan spesimen, pompa vacuum ½ hp dan vacuum trap (penjebak resin).

## Prosedur Penelitian
Tahapan dalam penelitian ini antara lain perlakuan awal dengan perlakuan kimia serat jute  dengan  alkalisasi  dan  bleaching  yang  selanjutnya  disebut  serat  jute  purifikasi, manufaktur komposit hybrid lamina dengan metode vacuum infusion, karakterisasi fisis dan pengujian mekanis. Serat jute yang digunakan berupa anyaman dengan ukuran 30x30 cm seperti pada Gambar 1a. Serat karbon twill 2x2 yang digunakan seperti ditunjukkan pada Gambar 1b.
(a) (b)
Gambar 1. Serat yang Digunakan Pada Penelitian (a) Serat Jute Anyam dan (b) Serat Karbon Twill 2x2

## Perlakuan Kimia Serat Jute
Perlakuan kimia pada serat jute berupa alkalisai menggunakan Natrium Hidroksida (NaOH) dan pemutihan ( bleaching ) menggunakan hidrogen peroksida (H 2 O 2 ). Alkali serat jute yang sudah dianyam yaitu dengan direndam dalam larutan NaOH 5% pada suhu ruangan (25  ˚C)  selama  4  jam.  Kemudian  serat  dibilas  dengan  aquades  sampai  pH  netral  dan dikeringkan dalam oven pada suhu 80 ˚C selama 3 jam.
Proses pemutihan menggunakan Hidrogen Peroksida dengan kadar 3%, pada keadaan pH 10 dan suhu larutan 60°C selama 2 jam [14]. Setelah selesai, serat dibilas sampai pH netral kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 80°C selama 3 jam. Serat jute anyam yang  sudah  diberi  perlakuan  kimia  kemudian  yang  digunakan  sebagai  penguat  pada komposit hybrid. Serat jute yang diberi perlakuan akan dibandingkan dengan serat jute yang tidak  diberikan  perlakuan  kimia  terhadap  kekuatan  mekanisnya.  Serat  jute  yang  sudah mengalami  perlakuan  kimia  berupa  alkalisasi  dan bleaching kemudian  akan  di  hybrid dengan  serat  karbon  dan  di  manufaktur  dengan  metode vacuum  infusion ,  dibandingkan dengan serat jute yang tidak diberi perlakuan kimia.
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika

## Karakterisasi Fisis dan Pengujian Mekanis
Karakterisasi  fisis  dilakukan  pada  serat  jute  yang  telah  diberi  perlakuan  kimia. Karakterisasi yang dilakukan yaitu dengan pengujian Fourier Transform Infrared (FTIR) dan  X-ray  Diffraction  (XRD).  Pengujian  FTIR  bertujuan  untuk  mengetahui ikatan  kimia pada  serat  jute,  menggunakan  instrument  model  Shimadzu  IR  yang  dioperasikan  pada panjang gelombang 500-4000 cm -1 . Sedangkan pengujian XRD bertujuan untuk mengetahui perubahan struktur kristal pada serat jute sebelum dan setelah diberi perlakuan kimia. Alat uji XRD menggunakan model MiniFlex 600 Rigaku yang beroperasi dengan radiasi Cu Kα (λ=1.5418 Å) pada sudut 2θ antara 5° - 40°. Perhitungan indeks kristalinitas mengacu pada metode segal yang ditunjukkan pada persamaan (1).
𝐶𝐼 = (𝐼 𝑐 −   𝐼 𝑎𝑚 ) 𝐼 𝑐 𝑥 100% (1)
Spesimen  untuk  uji  tarik  mengacu  pada standar  American  Society  for  Testing  and Materials (ASTM)  D638.  Uji  tarik  dan  tekuk  menggunakan Universal  Testing  Machine (UTM). Gambar 2 menunjukkan dimensi benda uji tarik yang mengacu pada ASTM D 638.
Gambar 2. Spesimen Uji Tarik Sesuai ASTM D638
Pengujian  lengkung  ( bending  test )  menggunakan  metode three-point  bending ,  dua titik sebagai penopang dalam jarak 32 mm  yang disebut panjang bentang penopang, dan beban tekan di tengah benda uji. Standar uji bending mengacu pada ASTM D790, panjang bentang untuk material dengan ketebalan 1,85-2,00 mm adalah 32 mm, gambar spesimen ASTM D790 sesuai ditunjukkan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Dimensi Spesmen Uji Bending Sesuai ASTM D790

## Manufaktur Komposit Hybrid Serat Jute/Karbon
Manufaktur  komposit  hybrid  serat  jute/karbon  dengan  metode vacuum  infusion . Vacuum  infusion adalah  proses  pembuatan  komposit  dengan  memanfaatkan  kevakuman udara disebut juga proses cetakan tertutup karena cetakan ini nanti di tutup oleh plastik bag yang di beri perekat ( Sealant tape ) agar udara dalam cetakan tervakum, yang nantinya aliran resin  akan  masuk  dan  mengisi  cetakan.  Penggunaan  dari  proses  ini  yaitu  meminimalisir adanya  gelembung  udara  yang  terperangkap  dan  resin  yang  berlebih  di  dalam  cetakan. Skematik desain peralatan vacuum infusion seperti ditunjukkan pada Gambar  4. Susunan
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
lapisan  komposit  hybrid  serat  jute/karbon  terdiri  dari  2  lapis  serat  jute  dan  2  lapis  serat karbon yaitu sesuai ditunjukkan pada Gambar 5. Komposit hybrid jute/karbon terdiri dari total 4 lapisan karena mempertimbangkan kekuatan dan berat dari material komposit yang berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan pengendara. Komposit hybrid jute/karbon dengan serat jute yang sudah diberi perlakuan kimia, akan dibandingkan dengan komposit hybrid serat jute/karbon yang tidak diberi perlakuan kimia secara sifat fisis dan mekanisnya. Tahapan manufaktur komposit hybrid jute/karbon dengan metode vacuum infusion :
1) Persiapan alat dan bahan penelitian
2) Membersihkan  cetakan  ( molding )  kemudian  susun  lapisan  serat  sesuai  yang  telah ditentukan pada Gambar 5.
3) Tes  kerapatan  dari bagging  film ,  pastikan  tidak  terjadi  kebocoran  dan  tervakum sempurna. Tekanan yang digunakan sebesar 0,8 bar.
4) Aduk resin unsaturated polyester (250 ml) dan hardener (2 ml) selama 2 menit pada suhu ruang.
5) Masukkan resin kedalam cetakan komposit dengan tekanan vakum 0,8 bar selama 10 menit. Kemudian tutup/clamp aliran masuk resin.
6) Tutup atau clamp aliran keluar resin, kemudian diamkan selama 24 jam sampai resin mengeras sempurna.
7) Buka cetakan komposit, kemudian bentuk sesuai dengan standar pengujian yang telah ditentukan
Gambar 4. Skematik Proses Manufaktur Komposit Dengan Metode Vacuum Infusion
R-JKJK (a) P-JKJK (b)
Gambar 5. Susunan Lapisan Komposit Hybrid Jute /Karbon (a) Raw Jute /Karbon (R-JKJK) dan
(b) Purifikasi Jute /Karbon (P-JKJK)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Purifikasi Serat Jute
Serat  jute  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  telah  dianyam  berbentuk  persegi dengan  ukuran  30  x  30  cm.  Pemurnian  selulosa  serat  jute  dengan  perlakuan  kimia  yaitu perlakuan alkali dan perlakuan bleaching untuk menghilangkan komponen non-cellulosic
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
pada serat jute. Raw serat jute dan purifikasi serat jute selanjutnya dianalisis secara fisis dengan pengujian FTIR dan XRD.

## Analisis X-Ray Diffraction
Pengujian  pada  penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  alat  model  MiniFlex  600 Rigaku yang hasilnya disajikan dengan besaran intensitas pada sumbu y dan sudut difraksi pada sumbu x. Ketinggian puncak pada sumbu y (intensitas) yang dihasilkan pada pengujian XRD akan berbeda pada setiap sudut difraksi tergantung jumlah foto sinar X yang terdeteksi oleh  detektor.  Hasil  dari  pengujian  XRD  pada  serat  jute,  seperti  pada  Gambar  6 memperlihatkan terdapat tiga puncak yang terlihat di sekitar 2θ = 16° (101), 2θ = 22.7° (002) dan  2θ  =  34,5°  (004)  yang  merupakan  bidang  kisi  untuk  struktur  kristal  dalam  bentuk selulosa  tipe  I  [16].  Sedangkan  struktur  amorf  pada  serat  ditunjukan  pada  lembah  (Iam) antara puncak 2θ = 18° dan 2θ = 19°, seperti yang terlihat pada Gambar 6.

## Gambar 6. Spektrum XRD setiap tahap purifikasi selulosa
Plot  hasil  uji  XRD  tersebut  menunjukan puncak  (002)  sebagai  nilai  Ic  dan  lembah (Iam)  yang  dibutuhkan  untuk  mencari  indeks  kristalinitas  (CI)  dari  setiap  perlakuan menggunakan Seghal method (persamaan 1). Indeks kristalinitas (CI) menunjukan seberapa besar komposisi struktur kristal pada sebuah material. Pada serat alam, kandungan selulosa yang tinggi akan meningkatkan ikatan kimia, mechanical interlocking dan stabilitas termal [15]. Hasil indeks kristalinitas dari serat jute sebelum perlakuan dan setelah perlakuan kimia (purifikasi  jute)  mengalami  peningkatan  yaitu  untuk  raw  jute  sebesar  61,8%  dan  65,5% untuk serat jute setelah perlakuan kimia.

## Analisis Fourier Transform Infrared
Uji FTIR pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam serat  jute,  sehingga  dapat  menganalisa  pengaruh  proses  purifikasi  serat  jute  terhadap kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin, dan zat pengotor lainnya. Uji FTIR akan berkaitan dengan hasil dari pengujian XRD, karena mengetahui kandungan kimia dari serat dapat  menjadi  landasan  mengetahui  kristalinitas  dari  suatu  serat.  Hasil  dari  uji  FTIR disajikan  dalam  bentuk  modus  pemancar  (%Transmisi)  pada  sumbu  Y  dan  panjang
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
gelombang (cm -1 ) pada sumbu X. Panjang gelombang menunjukan ikatan kimia dari suatu kandungan  tertentu,  sedangkan  modus  pemancar  menunjukan  seberapa  kuat  ikatan kimianya. Hasil pengujian FTIR pada penelitian ini ditunjukan pada Gambar 7.
Gambar 7. Hasil FTIR serat raw jute dan purifikasi jute
Panjang gelombang 3435 cm -1 , 1056 cm -1 , dan 895 cm -1 menunjukan kandungan O- H, C-O, dan β-(1, 4) glycosidic yang menandakan kandungan selulosa pada serat jute. Pada panjang  gelombang  tersebut  terlihat  bahwa  puncak  gelombang  masih  terlihat  jelas menandakan  kandungan  selulosa  yang  masih  dipertahankan  setelah  diberi  perlakuan alkalisasi. Pada panjang gelombang 1736 cm -1 yang menunjukan kandungan C=O dan 1430 cm -1 yang  menunjukan  kandungan  C–H 2 ,  puncaknya  berkurang  secara  signifikan bahkan menghilang  pada  purifikasi  jute.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  perlakuan  alkalis  dan bleaching mampu menghilangkan kandungan hemiselulosa dalam serat rami. Struktur lignin pada  serat  rami  dapat  terlihat  pada  panjang  gelombang  1635  cm -1 yang  menunjukan kandungan C=C dan 1250 cm -1 yang menunjukan C–O. Puncak yang menjadi karakteristik dari  lignin  tersebut  menunjukan  pelemahan  dan  tidak  terlihat  secara  signifikan,  hal  ini menunjukan  bahwa  kandungan  lignin  juga  berkurang  selama  perlakuan  kimia  pada  serat jute. Hasil pengujian FTIR pada penelitian ini yang menunjukan berkurangnya komposisi struktur  amorf  pada  serat  seperti  hemiselulosa,  lignin,  dan  pektin  menguatkan  pengujian XRD  yang  dilakukan  dan  menghasilkan  indeks  kristalinitas  yang  lebih  tinggi  pada  serat setelah perlakuan dibandingkan dengan bentuk rawnya.

## Kekuatan Tarik Komposit
Pengujian tarik dilakukan pada dua variasi penguat komposit, yaitu untuk serat jute tanpa  perlakuan  (raw  jute)  dan  serat  jute  yang  diberi  perlakuan  kimia  (purifikasi  jute). Variasi susunan yaitu serat Jute/karbon/jute/karbon (JKJK) dengan kode J adalah serat Jute dan  kode  K  adalah  serat  karbon.  Sifat  mekanis  dari  serat  jute  dan  serat  karbon  anyam dijabarkan pada Tabel 1. Pengujian tarik dilakukan masing-masing sebanyak tiga spesimen seperti yang terlihat pada Gambar 8, untuk setiap variasi yang hasil patahannya ditunjukkan
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
pada Gambar 9. Gambar 8 menunjukkan hasil kekuatan tarik rata – rata dari komposit hybrid R-JKJK  dan  P-JKJK.  Berdasarkan  Gambar  10  menunjukkan  bahwa  kekuatan  tarik maksimum komposit hybrid ditunjukkan oleh komposit hibrid R-JKJK dengan nilai 146,7 MPa.  Sedangkan  untuk  komposit  hybrid  P-JKJK  nilai  kekuatan  tarik  lebih  rendah  yaitu sebesar  106,4  MPa.  Penurunan  nilai  sekitar  27%  kekuatan  tarik  pada  komposit  P-JKJK karena pada saat proses kimia (alkali dilanjutkan dengan bleaching ) pada serat jute terjadi fibrilisasi  pada  bundle  serat  jute  yang  menyebabkan  menurunnya  nilai  kekuatan  tariknya karena ikatan permukaan yang lemah. Pada purifikasi serat jute, serat mengalami fibrilasi dikarenakan pengaruh dari perlakuan kimia dan dibuktikan dengan peningkatan nilai indeks kristalinitas  dibandingkan  serat  raw  jute.  Namun,  kekuatan  tarik  dari  laminasi  komposit bergantung pada kekuatan dan modulus serat, ikatan antarmuka serat dengan matriks dan jenis  pola  tenun  [17].  Berdasarkan  hasil  pegujian  tarik  tersebut  menunjukkan  bahwa komposit hybrid R-JKJK dan P-JKJK memenuhi kriteria sebagai bahan outer untuk helm. Standar minimal pengujian tarik untuk aplikasi ke helm yaitu sebesar 33,93 MPa [18].

## Tabel 1. Sifat mekanis serat jute dan serat karbon anyam [17]
Sifat mekanis serat Jenis serat Serat Jute Anyam Serat Karbon Densitas (g/cm 3 ) 1,3-1,5 1,8 Kekuatan Tarik (MPa) 393-800 3500-5000 Modulus Elastisitas (GPa) 10-55 260 Perpanjangan (%) 1,5-1,8 1,4-1,8
(a) (b) Gambar 8. Spesimen Uji Tarik Komposit Hybrid: a) R-JKJK dan b) P-JKJK
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
Gambar 9. Hasil Patahan Uji Tarik Komposit Hybrid: a) R-JKJK  dan b) P-JKJK

## Gambar 10. Hasil Uji Tarik Composite Hybrid Jute/Karbon

## Kekuatan Bending
Pengujian  bending  dilakukan  pada  komposit  hybrid  dengan  masing-masing  tiga spesimen. Gambar 11 menunjukkan bahwa kekuatan bending maksimum komposit hybrid yang tinggi ditunjukkan oleh komposit hibrid R-JKJK dengan nilai 243 MPa. Sedangkan untuk komposit hybrid P-JKJK nilai kekuatan bendingnya sebesar 207,7 MPa. Penurunan nilai  (14,5%)  kekuatan  bending  pada  komposit  P-JKJK  karena  serat  jute  mengalami fibrilisasi  yang  menyebabkan  menurunnya  nilai  kekuatan  bendingnya  karena  ikatan permukaan yang lemah dengan matriks polimer.
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika

## Gambar 11. Hasil uji bending komposit hybrid jute/karbon

## KESIMPULAN
Hasil  analisis  sifat  fisis  serat  jute  berdasarkan  uji  FTIR  menunjukan  berkurangnya komposisi struktur amorf pada serat seperti hemiselulosa dan lignin. Diperkuat dengan hasil pengujian  XRD  yang  menunjukkan  nilai  indeks  kristalinitas  yang  lebih  tinggi  pada  serat setelah perlakuan (purifikasi) dibandingkan dengan bentuk rawnya. Namun, purifikasi jute membuat  serat  jute  bundle  menjadi  terfibrilisasi  sehingga  mempengaruhi  pada  kekuatan mekanis dan ikatan permukaannya dengan matriks. Nilai kekuatan mekanis komposit hybrid P-JKJK  lebih  rendah  20%  dibandingkan  R-JKJK.  Kekuatan  tarik  dan  kekuatan  bending komposit hybrid serat jute/karbon telah memenuhi standar SNI sebagai kandidat material untuk outer helm pengendara.

## REFERENSI
[1] Naik, V., & Kumar, M., “A review on natural fiber composite material in automotive applications. Engineered Science ,” 18, 1-10, 2021.
[2] Nayak, N. V., “Composite materials in aerospace applications,” International Journal of Scientific and Research Publications , 4 (9), 1-10, 2014.
[3] Koniuszewska, A. G., & Kaczmar, J. W., “Application of polymer based composite materials  in  transportation,” Progress  in  Rubber  Plastics  and  Recycling Technology , 32 (1), 1-24, 2016.
[4] Biswal, T., BadJena, S. K., & Pradhan, D., “Synthesis of polymer composite materials and their biomedical application,” Materials Today: Proceedings , 30 , 305-315, 2020.
[5] Zhang,  L.  (2015,  April).  The  application  of  composite  fiber  materials  in  sports equipment. In 2015 International conference on education, management, information and medicine (pp. 450-453). Atlantis Press.
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
[6] Lotfi, A., Li, H., Dao, D. V., & Prusty, G., “Natural fiber–reinforced composites: A review  on  material,  manufacturing,  and  machinability,” Journal  of  Thermoplastic Composite Materials , 34 (2), 238-284, 2021.
[7] Aesha,  V.  P.,  Sulardjaka,  S.,  &  Iskandar,  N.,  “Analisis  Kekuatan  Tarik  Komposit Berpenguat Serat Rami Dengan Matriks  Gondorukem Pada  Fraksi  Massa 15% dan 30%,” Jurnal Teknik Mesin , 11 (1), 1-10, 2023.
[8] Hastuti, S., Pramono, C., & Paryono, P., “Peningkatan Kekuatan Mekanik Komposit Sandwich Serat Kenaf dengan Core Kayu Albizzia Falcataria untuk Material Dinding Komposit,” Jurnal Rekayasa Mesin , 17 (2), 249-256, 2022.
[9] Yudhanto, F., Wisnujati, A., Yudha, V., Rachmawati, P., & Dantes, K. R., “Effect of Chemical  Treatments  on  Morphological,  Physical  and  Mechanical  Properties  of Bamboo/Glass  Fibers  Hybrid  Laminated  Composite,” International  Journal  of Integrated Engineering , 13 (7), 315-323, 2021.
[10] Hazhari,  F.,  &  Sehono,  F.  S.,  “Pengaruh  Kekuatan  Tarik  dan  Kekuatan  Bending Komposit Hybrid dan Non-Hybrid Menggunakan Metode Vacuum
Bagging,” Indonesian  Journal  of  Mechanical  Engineering  Vocational , 2 (2),  60-65, 2022.
[11] Abd El-baky, M. A., “Evaluation of mechanical properties of jute/glass/carbon fibers reinforced hybrid composites. Fibers and Polymers,” 18(12), 2417-2432, 2017.
[12] Bintarto, R., Ma’arif, M. S., Dewi, F. G. U., Sugiarto, S., Hamidi, N., & Heryana, P., “Pengaruh  Daya  Pemanasan  Microwave Oven  Terhadap  Kekuatan Tarik  Komposit Serat Daun Nanas Bermatrik Epoxy,” Scientific Journal of Mechanical Engineering Kinematika , 6 (2), 182-193, 2021.
[13] Abd El-baky, M. A., & Attia, M. A., “Water absorption effect on the in-plane shear properties of jute–glass–carbon-reinforced composites using Iosipescu test,” Journal of Composite Materials , 53 (21), 3033-3045, 2019.
[14] Yudha, V., Rochardjo, H. S. B., Jamasri, J., Widyorini, R., Yudhanto, F., & Darmanto, S. (2018, November). Isolation of cellulose from salacca midrib fibers by chemical treatments. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 434, No. 1, p. 012078). IOP Publishing.
[15] Jamasri, Yudhanto, F., “Effect of Addition Microcrystalline Cellulose on Mechanical Properties of Jute/Glass Fibers Hybrid Laminated Composite,” International Journal of Automotive Engineering , 12 (1), 1-8, 2021.
[16] Correia,  C.  A.,  &  Valera,  T.  S.,  “Cellulose  nanocrystals  and  jute  fiber-reinforced natural rubber composites: cure characteristics and mechanical properties,” Materials Research , 22 , 19, 2019.
[17] Sathiyamoorthy, M., & Senthilkumar, S., “Mechanical, thermal, and water absorption behaviour of jute/carbon reinforced hybrid composites,” Sādhanā , 45 (1), 278, 2020.
[18] Mukhammad, A. F. H., & Setyoko, B., “Studi Kelayakan Mekanik Komposit Serat Rami Acak-Polyester Sebagai Bahan Helm Standar SNI,” TRAKSI , 14 (2), 1-11, 2014.